Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 18

С Т Р .  18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
Предни стъкла
Стъкла, различни
от предни стъкла
закалени
обикно-
обрабо-
стъкла
закалени
пластови стъкла от
стъкла
вени
тени
от
стъкла
стъкла
стъкло-
пластови
пласто-
стъкло-
пластмаса
стъкла
 ви стъкла
пласт-
маса
I
I/P
II
II/P
III
III/P
IV
Картина на разрушаване
III/2
III/2
—
—
VII/4
VII/4
—
IV/2
—
—
Механична якост
—сфера 227 g
—
—
V/4.3 V/4.3 V/4.3
V/4.3
V/4.3
IV/3.1
VI/4
VI/4
—сфера 2260 g
—
—
V/4.2 V/4.2 V/4.2
V/4.2
—
—
—
—
Изпитване за безопасност
при удар с глава (1)
III/3
III/3
V/3
V/3
V/3
V/3
IX/3
—
VI/3(3)
X/3(3)
Износване
—външна страна
—
—
V/5.1 V/5.1 V/5.1
V/5.1
V/5.1
—
V/5.1
V/5.1
—вътрешна страна
—
VIII/2
—
VIII/2
—
VIII/2
VIII/2
VIII/2(2)
VIII/2(2)
VIII/2
Висока температура
—
—
II/5
II/5
II/5
II/5
II/5
—
II/5
II/5
Въздействие на светлина
—
II/6
II/6
II/6
II/6
II/6
II/6
—
II/6
II/6
Влажност
—
II/7
II/7
II/7
II/7
II/7
II/7
II/7(2)
II/7
II/7
Пропускане на светлината
II/9.1
II/9.1
II/9.1 II/9.1 II/9.1
II/9.1
II/9.1
II/9.1
II/9.1
II/9.1
Оптични деформации
II/9.2
II/9.2
II/9.2 II/9.2 II/9.2
II/9.2
II/9.2
—
—
—
Втори образ
II/9.3
II/9.3
II/9.3 II/9.3 II/9.3
II/9.3
II/9.3
—
—
—
Разпознаване на цветовете
II/9.4
II/9.4
II/9.4 II/9.4 II/9.4
II/9.4
II/9.4
—
—
—
Устойчивост на температурни
изменения
—
II/8
—
II/8
—
II/8
II/8
II/8(2)
II/8(2)
II/8
Устойчивост на въздействието
на огън
—
II/10
—
II/10
—
II/10
II/10
II/10(2)
II/10(2)
II/10
Устойчивост на химични фактори
—
II/11
—
II/11
—
II/11
II/11
II/11(2)
II/11(2)
II/11
(1) Освен това, това изпитване ще се провежда на двойни стъкла съгласно точка 3 от раздел ХI на това приложение.
(2) Ако вътрешната страна е покрита с материал от пластмаса.
(3) Това изпитване трябва да се проведе с височина на падане от 4 m +25/-0 mm, вместо от 1,5 m +25/-0 mm, когато стъклата се
използват за предни стъкла.
Забележка. Обозначенията в таблицата посочват с латинска цифра номера на раздела от приложение № 1, а с арабска
цифра—номера на точката от раздела, в която са определени изискванията за провеждане на съответното изпитване и изиск-
ванията за одобрение на типа.
4.2.2. Одобрение на типа на безопасно стъкло като
компонент на колесен трактор се предоставя след уста-
новяване на неговото съответствие с всички изисква-
ния, предвидени в разпоредбите, посочени в таблицата.
Раздел II
Общи условия за изпитване
1. Изпитвания за картина на разрушаване
1.1. Стъклото, което се изпитва, не се закрепва непод-
вижно; допуска се да се прикрепи към идентично стъкло
чрез залепваща лента, поставена по всички краища.
1.2. За да се постигне картина на разрушаване, се
използва чукче с приблизителна маса 75 g или друго
приспособление, което дава същия резултат. Радиусът
на извивка на върха е 0,2 ± 0,05 mm.
1.3. Провежда се по едно изпитване във всяка опре-
делена точка на удар.
1.4. Изпитването се провежда чрез счупване върху
контактна, фотографска хартия, като експонирането
започва до 10 s след удара и приключва до 3 min след
него. Отчитат се само най-тъмните линии, които пред-
ставляват първоначалното счупване. Техническата
служба запазва фотографското копие, получено след
картината на разрушаване.
2. Изпитвания при удар със сфера
2.1. Изпитване със сфера 227 g
2.1.1. Апаратура:
2.1.1.1. сфера от закалена стомана с маса 227 ± 2 g и
диаметър приблизително 38 mm;
2.1.1.2. устройство за освобождаване на сферата за
свободно падане от височина, която ще бъде определе-
на, или устройство, осигуряващо на сферата скорост,
равна на тази при свободното падане; при използване
на устройство за изхвърляне на сферата отклонението
в скоростта е до ± 1 % от скоростта, определена при
свободното падане.
2.1.1.3. носещото фиксиращо приспособление (фиг.
№ 1), съставено от стоманени рамки, чиито краища са
обработени на металорежеща машина до широчина
15 mm; тези рамки са монтирани една върху друга и са
покрити с гумено уплътнение с дебелина около 3 mm,
широчина 15 mm и твърдост 50 IRHD;
долната рамка стои на стоманена кутия с височина
150 mm; изпитваната проба се придържа на място от
най-горната рамка, която има маса около 3 kg; носеща-
та рамка е заварена към стоманен лист с дебелина 12 mm,
поставен на опора върху подложка от гума с дебелина
3 mm и твърдост 50 IRHD.
  
min
Фиг. № 1. Устройство за изпитванията при удар
със сфера
Изпит-
вана
проба
290 mm
мин. 10 mm
350 mm